TUÉSITE. ALLOPHANE. 197 



Analyses de la mon t m orilloni te : i, de Montmorillon, par 

 Damour;j, de Saint-Jean-de-Côle, par Salvétat; k, de la confo- 

 1 en si te de Confolens, par Berthier; Z, de la D el an oui te de 

 Millac, par de Hauer ; de la L e n z i n i t e, m, de la Vilate, par Sal- 

 vétat; w, de Kall, par John; de la sévérité de Saint-Sever, o, 

 par de Hauer. 







i 



3 



k 



l 



m 



n 







Silice 





50,04 



45,55 



49,5 



50,55 



36,36 



37,5 



44,42 



Alumine 





20,16 



22,60 



18,0 



19,15 



36,00 



37,5 



36,00 



Oxyde ferrique 





0,68 



1,05 



» 



» 



1,95 



» 



» 



Chaux 





1,46 



1 ,66 



2,1 



0,63 



» 



» 



0,65 



Magnésie 





0,23 



0,30 



2,1 



» 



0,18 



» 



» 



Potasse 





1 ,27 



0,04 



» 



- * i 



I 0,50 







Soude 



Mn 



traces 



0.06 



» 



Mn 4,40 \ 







Eau 





26,00 



26,20 



28,0 



24,05 



21,50 



25,0 



18,40 



Silice gélatineu; 



>e 



» 



0,96 



» 



» 



2,00 



» 



» 



99,84 98,42 99,7 98,78 98,49 100,0 99,47 



Analyses : p, de la tué si te d'Ecosse, par Richardson; de la 

 litho marge (Steinmark) ; q, de Rochlitz en Saxe, par Klaproth ; 

 r, blanche, onctueuse au toucher, de Rumpelsberg près Elgersburg 

 en Saxe-Cobourg, par Rammelsberg; .?, cristalline sous le micros- 

 cope, accompagnant la topaze de Schneckenstein près Auerbach en 

 Saxe, par Clark; Z, radiée, fortement phosphorescente au chalu- 

 meau, inattaquable par l'acide chlorhydrique, de Schlaggenwald en 

 Bohème, par Rammelsberg; de la myéline (Talksteinmark) , u, 

 de Rochlitz en Saxe, par Kersten; v, de Zsidovar près Temesvar, 

 par Russin. 





P 



9 



r 



s t u 



V 



Silice 



43,80 



45,25 



47,33 



47,26 43,46 37,62 



36,01 



Alumine 



40,10 



36,50 



40,23 



39 '° 2 l 41,48 fi 60 ' 5 ° 

 » ) ' Mn 0,63 



63,72 



Oxyde ferrique 



0,94 



2,75 



» 



)> 



Chaux 



0,64 



» ; 



! 1,44 



» _ 1,20 » 



» 



Magnésie 



0,55 



» : 



0,89 etNa0,37 0,82 



» 



Eau 



14,21 



14,00 



12,36 



13,55 13,49 » 



» 



100,24 98,50 101,36 100,72 100,00 99,57 99,73 

 Densité : » » » 2,6 » » » 



ALLOPHANE. Allophan ; Allem. Lamprochromatischer Opalin- 

 Allophan ; Mohs. Riemannite. 



Amorphe. En masses mamelonnées; en rognons; en enduits ou 

 terreuse. Cassure conchoïdale. Translucide ou transparente sur 

 les bords ; souvent opaline. Bleu d'azur; bleu de ciel; blanc bleuâ- 

 tre; vert de gris; brun clair ; jaune de miel; rouge ; blanche. Eclat 

 cireux ou vitreux. Raclure assez éclatante. Très-fragile. Dur. = 3. 



